Einzelne  Mineralien. 
-183- 
Spezifisches  Gewicht 
Silikat 
Schmelzpunkt 
kristallisiert 
glasig 
BeSi03  .... 
oberhalb  2000° 
2,35 
MgSi03  .... 
1565° 
3,06 
— 
CaSi03    .  .  .  . 
1512° 
2,92 
2,90 
reoiOg    .  .  .  • 
zwischen  loUU — loolr 
3,44 
MnSi03  .... 
zwischen  1470—1500° 
3,58 
3,36 
Zn  Si  03  
1479° 
3,42 
3,86 
SrSi03  
1287° 
3,91 
BaSi03  
1368° 
3,77 
3,74 
Den  Schmelzpunkt  von  CaSi03  haben  Allen  und  Day  ebenfalls  bei 
1512°  gefunden.  Mit  wachsendem  Molekulargewicht  sinkt  der  Schmelzpunkt 
bis  zum  SrSiG3.  Das  ZnSi03  ist  bis  jetzt  das  einzige  Silikat,  dessen 
Dichte  im  amorphen  Zustand  größer  ist  als  im  kristallisierten,  was  bei 
den  Metaboraten  ziemlich  häufig  vorkommt.  Die  Angaben  über  das  an 
Dünnschliffen  studierte  optische  Verhalten  dieser  Silikate  sind  zu  un- 
bestimmt, als  daß  man  daraus  über  ihre  Kristallisation  genaues  ersehen 
könnte. 
4.  Die  Orthosilikate  der  alkalischen  Erden  und  des 
Zinks.  Zur  Darstellung  wurden  2  g-Moleküle  Oxyd  mit  1  g-Molekül  Si  02 
zusammengeschmolzen.  Die  Temperatur  der  Ca-,  Sr-  und  Ba-Mischung 
wurde  bis  1950°  gesteigert,  es  entstanden  aber  nicht  die  Orthosilikate, 
sondern  Carbide.  Die  Mischung  2MgO-j-Si02  wurde  zwischen  1900  und 
1950°  dünnflüssig,  kristallisiert  leicht,  die  Kristalle  stimmen  im  (spezifischen 
Gewicht  3,21)  mit  dem  Mineral  Forsterit  überein.  Als  Glas  konnte 
Mg2Si04  und  Be2Si04  überhaupt  nicht  erhalten  werden.  Die  kristallinische 
Zn2Si04  hat  dasselbe  spezifische  Gewicht  3,7  wie  das  Mineral  Willemit. 
Es  wurden  für  Schmelzpunkte  und  spezifische  Gewichte  folgende  Werte 
ermittelt : 
Mischung 
Schmelzpunkt 
Spezif.  Gewicht  der 
künstl.  Kristalle 
Spez.  Gewicht 
des  Minerals 
2BeO  +  Si02  .  . 
oberhalb  2000° 
2,46 
2MgO  +  Si02  .  . 
unter  1900u 
3,2 
3,19—3,24 
2ZnO+Si02  .  . 
1484° 
3,7 
3,4-3,7 
2SrO  +  Si02  .  . 
1593° 
3,84 
5.  Über  die  Bildung  von  Ca-,  Sr-  und  Ba-Carbid  in 
Gegenwart  von  Kieselsäure.  Untersuchung  der  bei  Versuch  4  ent- 
standenen Carbide. 
6.  Darstellung  einiger  Tonerde  doppelsilikate.  Kali- und 
Natron-  Leucit,  K-  und  Na-Nephelin,  Anorthit  und  Spodumen  wurden  durch 
